РАСТВОР ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО СЕРЕБРЕНИЯ МЕДНЫХ СПЛАВОВ
SOLUTION FOR CHEMICAL SILVER-PLATING OF COPPER ALLOYS

Изобретение относится к растворам химического серебрения медных сплавов и может быть использовано в приборостроении, а также в радиотехнической и авиационной промышленности,
В современной технике известен раствор химического серебрения [Гальванотехника. Справочник под ред. Гинберга A.M. и др. М.: Металлургия, 1987, 736 с.]:
Раствор химического серебрения состава, г/л:
Оксид серебра, свежеосажденный
18-36
Лимонная кислота
60-240
Тиомочевина
40-80
Температура, °С
15-25.
Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемому является раствор химического серебрения [Невский О.И. Изучение устойчивости триэтаноламинных растворов серебра и их применение для химического серебрения неметаллических материалов. Автореферат канд. дисс. Иванове, 1974 - 28 с.]:
Серебро азотнокислое (ГОСТ 1277-75)
5-10 г/л
Серебро азотнокислое (ГОСТ 1277-75)
5-10 г/л
Триэтаноламин (ТУ 6-02-916-75)
250-300 мл/л
Формалин (37% раствор) (ГОСТ1625-89)
40 мл/л
Вода дистиллированная
до 1 л.
Недостатком известных растворов является малая толщина химического серебряного покрытия.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение толщины химического серебряного покрытия.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что раствор для химического серебрения медных сплавов включает серебро азотнокислое, Триэтаноламин, формалин (37% раствор) и воду дистиллированную.
Новым является введение в состав раствора для химического серебрения ксилита при следующем соотношении компонентов:
Серебро азотнокислое (ГОСТ 1277-75)
6-8 г/л
Триэтаноламин (ТУ 6-02-916-75)
225-300 мл/л
Ксилит (ГОСТ 20710-85)
22-30 г/л
Формалин (37% раствор) (ГОСТ1625-89)
40 мл/л
Вода дистиллированная
до 1 л
рН
9-10.
Раствор для химического серебрения медных сплавов готовится следующим образом: в 600 мл дистиллированной воды растворяется ксилит, затем добавляется Триэтаноламин. Раствор охлаждается до 8°С. Далее, при непрерывной работе мешалки, небольшими порциями прибавляют азотнокислое серебро. Температура при этом не должна превышать 11°С. Далее добавляется дистиллированная вода до 1 л.
Детали завешиваются в раствор, затем в него добавляется 40 мл формалина.
Пример 1.
Проводилось нанесение химического серебряного покрытия на деталях из медного сплава Л-63 следующим образом:
1. Подготовка поверхности:
- обезжиривание, например, в растворе средства моющего ТМС-31;
- промывка в горячей проточной воде;
- промывка в холодной проточной воде;
3
2
4
- травление, например, в растворе состава: HNO - 1 л., HSO - 1 л., NaCl - (5-10) г/л;
- промывка в холодной проточной воде;
2
4
- активирование, например, в растворе НSO (50-100) г/л;
- промывка в холодной проточной воде.
2. Нанесение химического серебряного покрытия производили в растворе состава:
Серебро азотнокислое
6 г/л
Триэтаноламин
225 мл/л
Ксилит
22 г/л
Формалин (37% раствор)
40 мл/л
Вода дистиллированная
до 1 л
рН
9,5.
3. Промывка в двух уловителях.
4. Промывка в холодной проточной воде.
5. Сушка, например сжатым воздухом.
На деталях получили покрытие толщиной 7,0 мкм. Они испытаны на циклическое воздействие температур от -60°С до +85°С (3 цикла), воздействие тропической влажности в течение 12 суток (относительная влажность 98±3% при температуре 40°С) и морского тумана в течение 3 суток.
Пример 2.
Проводилось нанесение химического серебряного покрытия на деталях из медного сплава ЛС-59 следующим образом:
1. Подготовка поверхности как в примере 1.
2. Нанесение химического серебряного покрытия производили в растворе состава:
Серебро азотнокислое
7 г/л
Триэтаноламин
250 мл/л
Ксилит
25 г/л
Формалин (37% раствор)
40 мл/л
Вода дистиллированная
до 1 л
рН
9,5
3. Промывка в двух уловителях.
4. Промывка в холодной проточной воде.
5. Сушка, например сжатым воздухом.
На деталях получили химическое серебряное покрытие толщиной 8,5 мкм. Они испытаны на циклическое воздействие температур от -60°С до +85°С (3 цикла), воздействие тропической влажности в течение 12 суток (относительная влажность 98±2% при температуре 40°С) и морского тумана в течение 3 суток.
Пример 3.
Проводилось нанесение химического серебряного покрытия на деталях из медного сплава Л-63 следующим образом:
1. Подготовка поверхности как в примере 1.
2. Нанесение химического серебряного покрытия производили в растворе состава:
Серебро азотнокислое
8 г/л
Триэтаноламин
300 мл/л
Ксилит
30 г/л
Формалин (37% раствор)
40 мл/л
Вода дистиллированная
до 1 л
рН
9,5.
3. Промывка в двух уловителях.
4. Промывка в холодной проточной воде.
5. Сушка, например, сжатым воздухом.
На деталях получили покрытие толщиной 8,0 мкм. Они испытаны на циклическое воздействие температур от -60°С до +85°С (3 цикла), воздействие тропической влажности в течение 12 суток (относительная влажность 98±3% при температуре 40°С) и морского тумана в течение 3 суток.